---
title: "Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit und Temperaturbeständigkeit"
slug: "nylon-pa-filament-drucken"
category: "Materialien"
difficulty: "experte"
excerpt: ""
---

\\\\\\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ NH\ \ \ CO\ \ \ NH\ \ \ H-Bruecke\ \ Polyamid (PA) Struktur\ \ Nylon (PA) drucken\ PA6 / PA12 - Trockenhalten - Enclosure - Nachbearbeitung\ MATERIAL GUIDE\\ ## Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit meets Temperaturbestandigkeit

Nylon gehört zu den leistungsfähigsten FDM-Materialien: extrem zäh, schlagfest, temperaturbeständig bis 180°C und chemikalienresistent. Der Haken: Nylon ist hygroskopischer als jedes andere gängige Filament.

### PA-Varianten im Vergleich

| Material               | Schmelzpunkt | Wasseraufnahme     | Eigenschaften                          | ------- | ---------------------- | ------------ | ------------------ | -------------------------------------- | PA6 (Nylon 6)          | 220°C        | Sehr hoch (\~3,5%) | Günstig, zäh, gute Schichthaftung      |  | PA12 (Nylon 12)        | 178°C        | Niedrig (\~0,25%)  | Maßhaltig, leichter zu drucken, teurer |  | PA6-CF                 | 240–260°C    | Mittel             | Verstärkt, sehr steif, Highend         |  | Nylon Bridge (Taulman) | 235°C        | Mittel             | Einsteigerfreundlichstes Nylon         |

### Das Feuchteproblem

PA6 kann bis zu **3,5% seines Gewichts** Wasser aufnehmen. Bereits 2–3h in normaler Raumluft genügen für sichtbare Qualitätseinbußen: Knistern beim Drucken, blasige Oberflächen, schlechte Schichthaftung.

| Zustand                   | Merkmal                           | Lösung                 | ------- | ------------------------- | --------------------------------- | ---------------------- | Frisch getrocknet         | Leise, gleichmäßiger Strang       | Optimal                |  | Leicht feucht (2–4h Luft) | Gelegentliches Knistern           | 4–6h bei 80°C trocknen |  | Stark feucht (Tage)       | Dauerhaftes Knistern, Dampfblasen | 12h+ bei 80°C trocknen |

### Druckparameter

| Parameter            | PA6                 | PA12      | Nylon Bridge  | ------- | -------------------- | ------------------- | --------- | ------------- | Drucktemperatur      | 240–260°C           | 220–240°C | 230–245°C     |  | Bett-Temperatur      | 70–90°C             | 60–80°C   | 55–70°C       |  | Bett-Oberfläche      | PEI + Klebestift    | PEI       | PEI oder Glas |  | Enclosure            | Notwendig (50–60°C) | Empfohlen | Optional      |  | Druckgeschwindigkeit | 30–50mm/s           | 40–60mm/s | 40–60mm/s     |  | Kühlung              | 0–10%               | 0–20%     | 10–30%        |

### Warping bekämpfen

1. **Enclosure schließen:** Luftzug ist der Hauptfeind. 50–60°C Enclosure-Temperatur

2. **Bett-Haftung maximieren:** PEI + Klebestift + 80–90°C

3. **Erste Schicht dicker:** 0,3mm, langsamerer Druck (15mm/s)

4. **Brim hinzufügen:** 5–10mm Brim an Ecken

5. **Kühlung aus:** Lüfter 0% für PA6

### Wann Nylon wählen?

| Anwendung                           | Empfehlung                                  | ------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------- | Zahnräder, Lager, Scharniere, Clips | PA6 oder PA12 — deutlich zäher als PLA/PETG |  | Schlagfeste Gehäuse                 | PA6 — federt statt zu reißen                |  | Hochtemperatur bis 180°C            | PA6-HT oder PA-CF                           |  | Gewindeschneiden direkt im Teil     | Nylon nimmt Gewinde besser als PLA          |  | Maßgenaue Passteile                 | ❌ Feuchte lässt quellen — PA12 bevorzugen   |

### Nachbearbeitung

| Eigenschaft               | Bewertung       | Hinweis                                 | ------- | ------------------------- | --------------- | --------------------------------------- | Schleifen                 | ✓ Sehr gut      | Feines Schleifpapier, Staubschutz P2    |  | Bohren / Gewindeschneiden | ✓ Ausgezeichnet | Beste FDM-Material für Gewindeinserts   |  | Kleben                    | ⚠ Schwierig     | CA-Kleber geht, Epoxy besser            |  | Lackieren                 | ⚠ Vorbehandlung | Primer nötig, sonst hält Farbe schlecht |  | Chemikalienresistenz      | ✓ Gut           | Benzin, Öle, viele Lösungsmittel OK     |
